(647 ) 



» 3° Quelques alliages atomiques formés par ce dernier métal et l'argent. 



» Chacune de ces matières a été fondue dans les mêmes conditions, cou- 

 lée dans la même lingotiére, transformée en lame de même dimension. 

 Enfin les prises d'essais ont été faites symétriquement aux mêmes endroits 

 de la lame. 



» La préparation de ces alliages est facile. Après avoir fondu l'argent ou 

 l'alliage de cuivre et d'argent, on retire le creuset du feu et on y introduit 

 le zinc enveloppé dans un morceau de papier. On brasse avec une tige de 

 ferla matière restée liquide, et on la coule dans une lingotiére préalable- 

 ment chauffée. 



» Une petite quantité de zinc se volatilise et brûle à l'air au moment où 

 la combinaison si^effectue. Aussi convient-il de forcer un peu le poids de ce 

 métal, ainsi qu'on le fait pour tous les alliages dont il est l'un des éléments 

 constituants. L'expérience apprend bien vite à connaître dans quelle pro- 

 portion ce poids doit être augmenté. 



» L'alliage est coulé dans une lingotiére verticale en fer, en deux par- 

 ties, dont les rebords sont joints par un anneau avec vis de pression. La 

 plaque métallique qu'on obtient ainsi se trouve fabriquée dans les mêmes 

 conditions que les lames monétaires, bien que ses dimensions soient moin- 

 dres. Elle a i3 centimètres de longueur sur i4 centimètres de largeur. Son 

 épaisseur est.de 5 millimètres. Avec le bourrelet supérieur formant masse- 

 lotte, elle pèse environ i kilogramme. 



>' Les alliages d'argent au titre légal, dans lesquels la totalité ou une 

 partie du cuivre se trouve remplacée par le zinc, sont doués d'une remar- 

 quable malléabilité. En effet, chacune des plaques dont je viens de parler 

 a été coupée en deux parties égales dans le sens de sa longueur; l'une des 

 nouvelles plaques a été ensuite laminée et transformée, sans subir de re- 

 cuit, en une lame de 58 centimètres de longueur et de i millimètre d'épais- 

 seur, en conservant sa largeur primitive, soit 7 centimètres; aucune d'elles 

 n'a été déchirée ni même gercée par le laminage. 



» Les prises d'essais, sous forme de rondelles du diamètre et du poids 

 des pièces de i franc, ont été faites aux mêmes points, savoir : 



( n° 1 bord. 



( II" 2 centre. 



( n" 3 bord. 



I n" 4 centre. 



( n° 5 bord. 



I n" 6 centre. 



84.. 



Tète de la lame . 

 Milieu de lame. . 

 Pied de la lame. 



